DES MÉTHODES 
DE PRÉPARATION DE L’ARGENT. 
Quoique j’aie conservé des quantités relativement grandes du métal dont 
une partie a servi à l’exécution de mes travaux antérieurs, et qu’au besoin je 
pouvais me borner à rechercher si ces métaux contenaient de l’oxygène, d’autres 
gaz ou des matières étrangères, et, dans l’affirmative, en déterminer la quan¬ 
tité, j’ai néanmoins soumis à un examen attentif non seulement les méthodes 
employées par moi pour me procurer ce métal, mais, comme moyen de con¬ 
trôle, j’ai eu recours à de nouveaux procédés. 
Je vais exposer le plus brièvement possible mes longues recherches et les 
résultats auxquels je suis arrivé. 
I. — Argent provenant de la réduction du PÎilorure à l’aide 
d’une solutiou alcaline sucrée. 
Le chlorure d’argent a été préparé et réduit comme je l’ai exposé 
pages 30 et 31 de mes Nouvelles recherches sur les lois des proportions 
chimiques, etc. Le métal pulvérulent fut fondu dans un creuset de porcelaine, 
sous une couche de borax mélé de 5 °/ 0 de son poids d’azotate de sodium, 
et coulé ensuite dans une lingotière enduite de kaolin. Après l’enlèvement 
du kaolin adhérent par le moyen que j’ai indiqué page 52, j’ai obtenu un 
métal complètement privé de silicium et d’aluminium, mais contenant sensi¬ 
blement autant de sodium qu’un affinage au chalumeau aérhydrique ou 
aércarbohydrique, opéré sur le métal en fusion, en élimine absolument. 
L’élimination du sodium sous le dard aérhydrique entraîne avec elle une 
perle de 2 °j 0 du métal fondu sous le borax. 
Avant sa fusion avec le borax mêlé d’azolate sodique, l’argent pulvéru¬ 
lent contenait du silicate d’alumine provenant de l’attaque de la capsule de 
